H. VOGELSANG. LABRADORITE COLORÉ. 19 
SUEe 56,21 
ALUDIRE et 29,19 
Ce de fe, 1,31 
CRE 11,14 
Masaesie Q,61 
SODTR . . 1,37 
POTARSE ee a à trace 
Perte par calcination. . . . à peine sensible 
99,73. 
Cette analyse s'éloigne des anciennes analyses de Klaproth et 
de Thomson, non-seulement par la proportion assez élevée de 
silice, mais aussi, ce qui est à noter, par une quantité moindre 
de soude et une quantité plus grande de chaux. Combinée avec 
les observations sur l’hétérogénéité des échantillons de labradorite, 
que nous avons rapportées plus haut, cette différence pouvait 
faire soupçonner une association de variétés distinctes, telle que 
le, ciment servant de lien aux individus bien développés fût d’une 
autre composition chimique que ces derniers. Il n’y avait pas à 
songer à une séparation mécanique des deux éléments, vu l’in- 
timité de leur association et la similitude de leurs propriétés 
physiques. Pour avoir néanmoins un terme de comparaison, je 
Priai M. le professeur Oudemans de vouloir bien analyser aussi 
un labradorite qui était blanchâtre, non translucide et très impar- 
faitement clivable. Un échantillon de ce labradorite, examiné au 
microscope, montra qu'il était composé d’un grand nombre d’in- 
dividus distinctement clivables et renfermant des microlites, mais 
liés entre eux par une masse faiblement translucide et imparfai- 
tement cristallisée. Après que le morceau eut été grossièrement 
Pulvérisé, on choisit spécialement pour l'analyse les grains que 
leur opacité et leurs clivages rudimentaires signalaïent comme 
Contenant une quantité relativement forte de la substance agolu- 
tinante. L'analyse donna: 
2e 
N 
4 
